日本産業規格（非鉄金属）の一覧

| JIS H 7201 | 水素吸蔵合金の圧力－組成等温線（ＰＣＴ線）の測定方法 | 制定 1991/9/1 改正 2007/6/20 |  |  |
| JIS H 7202 | 水素吸蔵合金の水素化及び脱水素化反応速度測定方法 | 制定 1993/7/1 改正 2007/6/20 |  |  |
| JIS H 7203 | 水素吸蔵合金の水素吸蔵・放出サイクル特性の測定方法 | 制定 1995/2/1 改正 2007/6/20 |  |  |
| JIS H 7204 | 水素吸蔵合金の水素化熱測定方法 | 制定 1995/2/1 |  |  |
| JIS H 7205 | ニッケル・水素蓄電池用水素吸蔵合金の放電容量試験方法 | 制定 2003/3/20 |  |  |
| JIS H 7301 | 超電導体の試験方法－直流臨界電流の試験方法－銅安定化ニオブ・チタン合金複合超電導線 | 制定 1997/9/20 | IEC 61788-1:1997 |  |
| JIS H 7302 | 超電導－第２部：直流臨界電流の試験方法－ニオブ３・すず複合超電導線 | 制定 2000/3/20 | IEC 61788-2:1999 |  |
| JIS H 7303 | 超電導－機械的性質の試験方法－銅安定化ニオブ・チタン複合超電導体の室温引張試験 | 制定 2002/2/20 | IEC 61788-6:2000 |  |
| JIS H 7304 | 超電導－超電導体のマトリックス比試験方法－銅安定化ニオブ・チタン複合超電導導体の銅比 | 制定 2002/2/20 | IEC 61788-5:2000 |  |
| JIS H 7305 | 超電導－臨界電流の試験方法－銀シースビスマス2212及びビスマス2223酸化物超電導線の直流臨界電流 | 制定 2003/10/20 | IEC 61788-3:2000 |  |
| JIS H 7306 | 超電導－残留抵抗比試験方法－ニオブ・チタン複合超電導導体の残留抵抗比 | 制定 2005/2/20 | IEC 61788-4:2001 |  |
| JIS H 7307 | 超電導-エレクトロニクス特性試験方法-超電導体のマイクロ波表面抵抗 | 制定 2005/2/20 | IEC 61788-7:2002 |  |
| JIS H 7308 | 超電導―超電導体に対するマトリックス体積比試験方法―ニオブ３すず複合超電導線の非銅部に対する銅部体積比 | 制定 2006/1/20 | IEC 61788-12:2002 |  |
| JIS H 7309 | 超電導―臨界温度試験方法―ニオブ－チタン，ニオブ３すず及びビスマス系酸化物複合超電導導体の抵抗法による臨界温度 | 制定 2006/1/20 | IEC 61788-10:2002 |  |
| JIS H 7310 | 超電導―交流損失試験方法―ピックアップコイル法による交流横磁界中のニオブ‐チタン複合超電導線の全交流損失測定 | 制定 2006/7/20 | IEC 61788-8:2003 |  |
| JIS H 7311 | 超電導―交流損失試験方法―磁力計法によるニオブ‐チタン複合超電導線のヒステリシス損失測定 | 制定 2006/7/20 | IEC 61788-13:2003 |  |
| JIS H 7312 | 超電導－残留抵抗比試験方法－ニオブ３すず複合超電導導体の残留抵抗比 | 制定 2007/2/20 | IEC 61788-11:2003 |  |
| JIS H 7313 | 超電導－バルク高温超電導体の試験方法－捕そく（捉）磁束密度 | 制定 2007/12/20 | IEC 61788-9:2005 |  |
| JIS H 7401 | 金属基複合材料の繊維体積含有率試験方法 | 制定 1993/7/1 |  |  |
| JIS H 7402 | 繊維強化金属中の短繊維のアスペクト比試験方法 | 制定 1993/9/1 |  |  |
| JIS H 7403 | 繊維強化金属の繊維配向度試験方法 | 制定 1993/9/1 |  |  |
| JIS H 7404 | 繊維強化金属の線膨張係数の試験方法 | 制定 1993/7/1 |  |  |
| JIS H 7405 | 繊維強化金属の引張試験方法 | 制定 1993/7/1 |  |  |
| JIS H 7406 | 繊維強化金属の曲げ試験方法 | 制定 1993/7/1 |  |  |
| JIS H 7407 | 繊維強化金属の圧縮試験方法 | 制定 1995/2/1 |  |  |
| JIS H 7408 | 繊維強化金属の疲れ試験方法 | 制定 1994/3/1 |  |  |
| JIS H 7501 | 金属系超塑性材料の引張特性評価方法 | 制定 2002/8/20 |  |  |
| JIS H 7502 | 金属系超塑性材料の圧縮特性評価方法 | 制定 2003/10/20 |  |  |
| JIS H 7503 | 金属系超塑性材料の成形後の空洞率測定方法 | 制定 2003/10/20 |  |  |
| JIS H 7504 | 金属系超塑性材料のバルジ試験によるブロー成形性試験・評価方法 | 制定 2003/10/20 |  |  |
| JIS H 7505 | 金属系超塑性材料のＲ型試験片による引張特性評価方法 | 制定 2004/1/20 |  |  |
| JIS H 7601-1 | 金属間化合物の引張試験方法－第１部：室温引張試験 | 制定 2002/8/20 |  |  |
| JIS H 7601-2 | 金属間化合物の引張試験方法－第２部：高温引張試験 | 制定 2002/8/20 |  |  |
| JIS H 7701 | 自動車用高強度アルミニウム合金板材のヘミング試験方法 | 制定 2003/10/20 改正 2008/1/20 |  |  |
| JIS H 7702 | 自動車用アルミニウム合金板の引張曲げによるスプリングバック評価試験方法 | 制定 2003/10/20 |  |  |
| JIS H 7801 | 金属のレーザフラッシュ法による熱拡散率の測定方法 | 制定 2005/2/20 |  |  |
| JIS H 7802 | 示差熱分析法による金属超微粒子の発火温度測定方法 | 制定 2005/2/20 |  |  |
| JIS H 7803 | 金属触媒の粒子径及び結晶子径測定方法通則 | 制定 2005/3/20 |  |  |
| JIS H 7804 | 電子顕微鏡による金属触媒の粒子径測定方法 | 制定 2005/3/20 |  |  |
| JIS H 7805 | Ｘ線回折法による金属触媒の結晶子径測定方法 | 制定 2005/3/20 |  |  |
| JIS H 7851 | 温度傾斜場での耐熱試験方法 | 制定 2005/3/20 |  |  |
| JIS H 7901 | 海洋生物忌避材料用語 | 制定 2005/3/20 |  |  |
| JIS H 8200 | 溶射用語 | 制定 1986/3/25 改正 1998/8/20 改正 2006/2/20 |  |  |
| JIS H 8250 | 溶射の記号による表示方法 | 制定 1998/8/20 改正 2005/3/20 改正 2007/12/20 |  |  |
| JIS H 8260 | 溶射用粉末材料 | 制定 2007/12/20 | ISO 14232:2000 |  |
| JIS H 8261 | 溶射用の線材，棒材及びコード材 | 制定 2007/12/20 | ISO 14919:2001 |  |
| JIS H 8300 | 亜鉛・アルミニウム及びそれら合金の溶射 | 制定 1971/5/1 改正 1990/1/1 改正 1994/8/1 改正 1999/8/20 改正 2005/11/21 | ISO/FDIS 2063:2003 |  |
| JIS H 8301 | アルミニウム溶射 | 制定 1971/5/1 改正 1977/3/1 改正 1990/1/1 改正 1994/8/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8302 | 肉盛溶射（鋼） | 制定 1974/6/1 改正 1977/3/1 改正 1990/3/1 改正 2004/5/20 |  |  |
| JIS H 8303 | 自溶合金溶射 | 制定 1976/3/1 改正 1989/2/1 改正 1994/11/1 改正 2004/5/20 | ISO 14920:1999 |  |
| JIS H 8304 | セラミック溶射 | 制定 1980/4/1 改正 1990/3/1 改正 1994/11/1 改正 2007/1/20 |  |  |
| JIS H 8305 | 亜鉛・アルミニウム合金溶射 | 制定 1982/10/15 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8306 | サーメット溶射 | 制定 2002/8/20 |  |  |
| JIS H 8401 | 溶射皮膜の厚さ試験方法 | 制定 1984/11/1 改正 1990/3/1 改正 1999/8/20 | ISO 2063:1991 |  |
| JIS H 8402 | 溶射皮膜の引張密着強さ試験方法 | 制定 2004/5/20 | ISO 14916:1999 |  |
| JIS H 8451 | 遮熱コーティングの耐はく離性試験方法 | 制定 2008/1/20 |  |  |
| JIS H 8452 | 耐酸化金属コーティングの耐はく離性試験方法 | 制定 2008/1/20 |  |  |
| JIS H 8501 | めっきの厚さ試験方法 | 制定 1982/11/1 改正 1988/7/1 改正 1999/8/20 | ISO 1463:1982 ISO 2064:1996 ISO 2177:1985 ISO 2178:1982 ISO 2360:1982 ISO 3497:1990 ISO 3543:1981 ISO 3868:1976 ISO 3882:1986 ISO 4518:1980 ISO 9220:1988 |  |
| JIS H 8502 | めっきの耐食性試験方法 | 制定 1982/11/1 改正 1988/7/1 改正 1999/8/20 | ISO/DIS 14993:1998 |  |
| JIS H 8503 | めっきの耐磨耗性試験方法 | 制定 1983/12/1 改正 1989/2/1 |  |  |
| JIS H 8504 | めっきの密着性試験方法 | 制定 1984/11/1 改正 1990/3/1 改正 1996/3/1 改正 1999/8/20 | ISO 2819:1980 |  |
| JIS H 8601 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜 | 制定 1952/2/12 改正 1968/11/1 改正 1974/9/1 改正 1992/2/1 改正 1999/8/20 | ISO 7599:1983 |  |
| JIS H 8602 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜 | 制定 1977/3/1 改正 1981/3/1 改正 1990/3/1 改正 1992/2/1 改正 2006/3/25 |  |  |
| JIS H 8603 | アルミニウム及びアルミニウム合金の硬質陽極酸化皮膜 | 制定 1995/2/1 改正 1999/8/20 | ISO 10074:1994 |  |
| JIS H 8610 | 電気亜鉛めっき | 制定 1956/4/18 改正 1974/5/1 改正 1977/3/1 改正 1990/3/1 改正 1991/8/1 改正 1999/8/20 | ISO 2081:1986 |  |
| JIS H 8611 | 電気カドミウムめっき | 制定 1956/4/18 改正 1974/5/1 改正 1977/3/1 改正 1990/3/1 改正 1993/2/1 改正 1999/8/20 | ISO 2082:1986 |  |
| JIS H 8612 | 鉄素地上のニッケル及びクロムめっき | 廃止 1974/5/1 |  |  |
| JIS H 8613 | 銅合金素地上のニッケル及びクロムめっき | 廃止 1974/5/1 |  |  |
| JIS H 8614 | 亜鉛素地上のクロムめっき | 廃止 1974/5/1 |  |  |
| JIS H 8615 | 工業用クロムめっき | 制定 1960/3/1 改正 1966/10/1 改正 1972/5/1 改正 1975/8/1 改正 1980/9/15 改正 1990/3/1 改正 1993/2/1 改正 1999/8/20 改正 2006/3/25 | ISO 6158:1984 |  |
| JIS H 8616 | 金めっき | 廃止 1985/3/1 |  |  |
| JIS H 8617 | ニッケルめっき及びニッケル－クロムめっき | 制定 1974/5/1 改正 1977/3/1 改正 1990/3/1 改正 1991/8/1 改正 1999/8/20 | ISO 1456:1988 |  |
| JIS H 8618 | 銀めっき | 廃止 1985/3/1 |  |  |
| JIS H 8619 | 電気すずめっき | 制定 1975/8/1 改正 1989/2/1 改正 1993/2/1 改正 1999/8/20 | ISO 2093:1986 |  |
| JIS H 8620 | 工業用金及び金合金めっき | 制定 1985/3/1 改正 1990/3/1 改正 1993/2/1 改正 1998/11/20 | ISO 4523:1985 |  |
| JIS H 8621 | 工業用銀めっき | 制定 1985/3/1 改正 1990/3/1 改正 1993/2/1 改正 1998/11/20 | ISO 4521:1985 |  |
| JIS H 8622 | 装飾用金及び金合金めっき | 制定 1985/3/1 改正 1990/3/1 改正 1993/2/1 |  |  |
| JIS H 8623 | 装飾用銀めっき | 制定 1985/3/1 改正 1990/3/1 改正 1993/2/1 |  |  |
| JIS H 8624 | 電気すず－鉛合金めっき | 制定 1990/1/1 改正 1999/8/20 | ISO 7587:1986 |  |
| JIS H 8625 | 電気亜鉛めっき及び電気カドミウムめっき上のクロメート皮膜 | 制定 1993/2/1 | ISO 3613:1980 ISO 3768:1976 ISO 3892:1980 ISO 4520:1981 |  |
| JIS H 8626 | 工業用電気ニッケルめっき及び電鋳ニッケル | 制定 1995/2/1 | ISO 4526:1984 |  |
| JIS H 8630 | プラスチック上への装飾用電気めっき | 制定 1987/10/1 改正 2006/3/25 | ISO 4525:2003 |  |
| JIS H 8641 | 溶融亜鉛めっき | 制定 1963/3/1 改正 1969/9/1 改正 1982/11/1 改正 1999/9/20 改正 2007/1/20 | ISO 1461:1999 |  |
| JIS H 8642 | 溶融アルミニウムめっき | 制定 1965/10/1 改正 1972/10/1 改正 1995/6/1 |  |  |
| JIS H 8645 | 無電解ニッケル－りんめっき | 制定 1989/2/1 改正 1999/8/20 | ISO 4527:1987 |  |
| JIS H 8646 | 無電解銅めっき | 制定 1991/3/1 |  |  |
| JIS H 8651 | マグネシウム合金防食処理方法 | 制定 1958/4/26 改正 1978/7/1 改正 1995/6/1 |  |  |
| JIS H 8661 | 亜鉛，アルミニウム及びそれらの合金溶射－溶射皮膜試験方法 | 制定 1961/11/1 改正 1994/8/1 改正 1999/8/20 廃止 2005/11/21 |  |  |
| JIS H 8662 | 鉛溶射製品試験方法 | 制定 1961/11/1 廃止 1994/7/1 |  |  |
| JIS H 8663 | アルミニウム溶射皮膜試験方法 | 制定 1961/11/1 改正 1994/8/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8664 | 肉盛溶射（鋼）皮膜試験方法 | 制定 1974/6/1 改正 1977/3/1 改正 1990/3/1 改正 2004/5/20 |  |  |
| JIS H 8665 | 自溶合金溶射皮膜試験方法 | 制定 1976/3/1 改正 1989/2/1 改正 1994/11/1 廃止 2004/5/20 |  |  |
| JIS H 8666 | セラミック溶射皮膜試験方法 | 制定 1980/4/1 改正 1990/3/1 改正 1994/11/1 廃止 2007/1/20 |  |  |
| JIS H 8667 | サーメット溶射皮膜試験方法 | 制定 2002/8/20 |  |  |
| JIS H 8672 | 溶融アルミニウムめっき試験方法 | 制定 1963/3/1 改正 1969/9/1 改正 1972/10/1 改正 1995/6/1 |  |  |
| JIS H 8679-1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜に発生した孔食の評価方法－第1部：チャート法 | 制定 1999/8/20 | ISO 8993:1989 |  |
| JIS H 8679-2 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜に発生した孔食の評価方法－第2部：グリッド法 | 制定 1999/8/20 | ISO 8994:1989 |  |
| JIS H 8680-1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜厚さ試験方法－第1部：顕微鏡断面測定法 | 制定 1998/11/20 | ISO 1463:1982 |  |
| JIS H 8680-2 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜厚さ試験方法－第2部：渦電流式測定法 | 制定 1998/11/20 | ISO 2360:1982 |  |
| JIS H 8680-3 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜厚さ試験方法－第3部：スプリットビーム顕微鏡測定法 | 制定 1998/11/20 | ISO 2128:1976 |  |
| JIS H 8680 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜厚さ試験方法 | 制定 1973/7/1 改正 1976/10/1 改正 1979/3/1 改正 1993/7/1 廃止 1998/11/20 |  |  |
| JIS H 8681-1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐食性試験方法－第1部：耐アルカリ試験 | 制定 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8681-2 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐食性試験方法－第2部：キャス試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 9227:1990 |  |
| JIS H 8681 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐食性試験方法 | 制定 1973/7/1 改正 1976/10/1 改正 1980/1/1 改正 1988/3/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8682-1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐摩耗性試験方法－第1部：往復運動平面摩耗試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 10074:1994 ISO 8251:1989 |  |
| JIS H 8682-2 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐摩耗性試験方法－第2部：噴射摩耗試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 10074:1994 ISO 8252:1987 |  |
| JIS H 8682-3 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐摩耗性試験方法－第3部：砂落し摩耗試験 | 制定 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8682 | ISO 10074:1994 ISO 10074:1994 ISO 8251:1989 ISO 8252:1987 |  |  |  |
| JIS H 8682 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の耐磨耗性試験方法 | 制定 1973/7/1 改正 1976/10/1 改正 1980/1/1 改正 1988/3/1 改正 1993/7/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8683-1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔度試験方法－第1部：染料吸着試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 2143:1981 |  |
| JIS H 8683-2 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔度試験方法－第2部：りん酸－クロム酸水溶液浸せき試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 3210:1983 |  |
| JIS H 8683-3 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔度試験方法－第3部：アドミッタンス測定試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 2931:1983 |  |
| JIS H 8683 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の封孔度試験方法 | 制定 1973/7/1 改正 1976/10/1 改正 1979/3/1 改正 1994/3/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8684 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の変形による耐ひび割れ性試験方法 | 制定 1977/3/1 改正 1997/5/20 | ISO 3211:1977 |  |
| JIS H 8685-1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の着色陽極酸化皮膜の促進耐光性試験方法－第1部：光堅ろう度試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 2135:1984 |  |
| JIS H 8685-2 | アルミニウム及びアルミニウム合金の着色陽極酸化皮膜の促進耐光性試験方法－第2部：紫外光堅ろう度試験 | 制定 1999/8/20 | ISO 6581:1980 |  |
| JIS H 8685 | アルミニウム及びアルミニウム合金の着色陽極酸化皮膜の光堅ろう度促進試験方法 | 制定 1977/5/1 改正 1988/3/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8686-1 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の写像性試験方法－第1部：視感測定法 | 制定 1999/8/20 | ISO 10215:1992 |  |
| JIS H 8686-2 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の写像性試験方法－第2部：機器測定法 | 制定 1999/8/20 | ISO 10216:1992 |  |
| JIS H 8686 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の写像性試験方法 | 制定 1978/4/1 改正 1994/3/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 8687 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の絶縁耐力試験方法 | 制定 1996/11/20 | ISO 2376:1972 |  |
| JIS H 8688 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の単位面積当たりの質量測定方法 | 制定 1998/11/20 | ISO 2106:1982 |  |
| JIS H 8689 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の連続性試験方法 | 制定 1998/11/20 | ISO 2085:1976 |  |
| JIS H 8690 | ドライプロセス窒化チタンコーティング | 制定 1993/11/15 |  |  |
| JIS H 8711 | アルミニウム合金の応力腐食割れ試験方法 | 制定 1977/4/1 改正 1990/3/1 改正 2000/6/20 | ISO 9591:1992 |  |
| JIS H 9111 | バネ用洋白板製造作業標準 | 廃止 1953/11/7 |  |  |
| JIS H 9112 | バネ用リン青銅板製造作業標準 | 廃止 1953/11/7 |  |  |
| JIS H 9121 | ニッケルめっき及びニッケルクロムめっき作業標準 | 制定 1950/8/24 改正 1953/8/21 廃止 1994/7/1 |  |  |
| JIS H 9122 | めっき作業設備標準 | 制定 1950/12/20 改正 1953/12/19 改正 1977/3/1 廃止 1995/1/1 |  |  |
| JIS H 9123 | 工業用クロムめっき作業標準 | 廃止 1972/2/1 |  |  |
| JIS H 9124 | 溶融亜鉛めっき作業指針 | 制定 1963/3/1 改正 1971/12/1 改正 1987/1/1 改正 1999/9/20 廃止 2007/1/20 |  |  |
| JIS H 9125 | 亜鉛合金素地上のクロムめっき作業標準 | 制定 1965/8/1 廃止 1994/7/1 |  |  |
| JIS H 9126 | 溶融アルミニウムめっき作業標準 | 制定 1968/5/1 改正 1995/6/1 廃止 2000/9/20 |  |  |
| JIS H 9131 | 亜鉛合金ダイカスト作業標準 | 廃止 1973/9/1 |  |  |
| JIS H 9132 | アルミニウム合金ダイカスト作業標準 | 廃止 1973/9/1 |  |  |
| JIS H 9141 | 黄銅鋳物製造作業標準 | 廃止 1975/7/1 |  |  |
| JIS H 9142 | 高力黄銅鋳物製造作業標準 | 廃止 1975/7/1 |  |  |
| JIS H 9143 | 青銅鋳物製造作業標準 | 廃止 1975/7/1 |  |  |
| JIS H 9144 | りん青銅鋳物製造作業標準 | 廃止 1975/7/1 |  |  |
| JIS H 9145 | アルミニウム青銅鋳物製造作業標準 | 廃止 1975/7/1 |  |  |
| JIS H 9151 | アルミニウム合金鋳物製造作業標準 | 制定 1956/8/21 改正 1966/10/1 廃止 1995/1/1 |  |  |
| JIS H 9161 | マグネシウム合金砂型鋳物製造作業標準 | 制定 1960/3/1 改正 1975/10/1 改正 1990/7/1 廃止 2000/2/20 |  |  |
| JIS H 9300 | 亜鉛，アルミニウム及びそれらの合金溶射－溶射作業標準 | 制定 1971/5/1 改正 1977/3/1 改正 1990/3/1 改正 1991/9/1 改正 1999/8/20 廃止 2005/11/21 |  |  |
| JIS H 9301 | アルミニウム溶射作業標準 | 制定 1971/5/1 改正 1977/3/1 改正 1990/3/1 改正 1991/9/1 廃止 1999/8/20 |  |  |
| JIS H 9302 | セラミック溶射作業標準 | 制定 1994/11/1 改正 2007/1/20 |  |  |
| JIS H 9303 | サーメット溶射作業標準 | 制定 2004/5/20 |  |  |
| JIS H 9304 | 自溶合金溶射作業標準 | 制定 2005/3/20 | ISO 14920:1999 |  |
| JIS H 9500 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化処理作業標準 | 制定 1971/5/1 改正 1977/3/1 改正 1979/3/1 改正 1992/2/1 廃止 2000/2/20 |  |  |
| JIS H 9501 | アルミニウム及びアルミニウム合金のしゅう酸陽極酸化処理技術基準 | 制定 1971/5/1 改正 1977/3/1 改正 1979/3/1 廃止 1992/2/1 |  |  |
| JIS H 9502 | アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化塗装複合皮膜処理作業標準 | 制定 1992/2/1 廃止 2004/3/20 |  |  |